natgillin/translations-raw huggingface dataset:
REQUIREMENTS FOR SYSTEMS INCORPORATING LENSES OF PLASTIC MATERIAL: TESTING OF LENS OR MATERIAL SAMPLES AND COMPLETE SYSTEMS OR PART(S) OF SYSTEMS
Criteriile de acceptabilitate sunt stabilite astfel încât, la un coeficient de încredere de 95 %, probabilitatea minimă de a trece cu succes o verificare prin sondaj, în conformitate cu anexa 7 (prima eșantionare), să fie de 0,95.
The samples supplied pursuant to paragraph 2.2.4 of this Regulation shall satisfy the specifications indicated in paragraphs 2.1 to 2.5 below.
Atunci când faza de drum este reciproc încorporată cu faza de întâlnire, punctul HV în cazul fazei de drum trebuie să fie același punct de măsurare ca în cazul fazei de întâlnire.
The set of samples of complete systems or part thereof supplied pursuant to paragraph 2.2.3 of this Regulation and incorporating lenses of plastic material shall, with regard to the lens material, satisfy the specifications indicated in paragraph 2.6 below.
Punctele HL și HR: Puncte pe linia H-H amplasate la 2,6° la stânga și respectiv la dreapta punctului HV.
The samples of lenses of plastic material or samples of material shall be subjected, with the reflector to which they are intended to be fitted (where applicable), to approval tests in the chronological order indicated in Table A reproduced in Appendix 1 to this annex.
ANEXA 6
However, if the system manufacturer can prove that the product has already passed the tests prescribed in paragraphs 2.1 to 2.5 below, or the equivalent tests pursuant to another Regulation, those tests do not need to be repeated; only the tests prescribed in Appendix 1, Table B, shall be mandatory.
CERINȚE APLICABILE SISTEMELOR CARE AU ÎN COMPONENȚĂ DISPERSOARE DIN MATERIAL PLASTIC: ÎNCERCAREA DISPERSOARELOR SAU A EȘANTIOANELOR DE MATERIALE ȘI A SISTEMELOR COMPLETE SAU A PĂRȚILOR ACESTORA
If the system or part thereof is designed for right-hand installation only, or for left-hand installation only, tests pursuant to this annex may be done on one sample only, at the choice of the applicant.
Eșantioanele furnizate în conformitate cu punctul 2.2.4 din prezentul regulament îndeplinesc specificațiile indicate la punctele 2.1-2.5 de mai jos.
TESTS
Setul de eșantioane de sisteme complete sau părți ale acestora, furnizate în conformitate cu punctul 2.2.3 din prezentul regulament și care au în componență dispersoare din material plastic, îndeplinesc specificațiile indicate la punctul 2.6 de mai jos în privința materialului din care sunt realizate dispersoarele.
Resistance to temperature changes
Eșantioanele de dispersoare din material plastic sau eșantioanele de materiale sunt supuse încercărilor de omologare împreună cu reflectorul pe care acestea sunt prevăzute a fi montate, dacă este cazul, în ordinea cronologică indicată în tabelul A din apendicele 1 la prezenta anexă.
Tests
Cu toate acestea, dacă producătorul sistemului poate demonstra că produsul a trecut deja încercările prevăzute la punctele 2.1-2.5 de mai jos sau încercările echivalente în conformitate cu un alt regulament, nu este necesar să se repete încercările respective; sunt obligatorii doar încercările indicate în apendicele 1, tabelul B.
Three new samples (lenses) shall be subjected to five cycles of temperature and humidity (RH = relative humidity) change in accordance with the following programme:
Dacă sistemul sau una din părțile sale este proiectat(ă) numai pentru circulația pe partea dreaptă sau pe partea stângă, încercările prevăzute în această anexă pot fi efectuate pe un singur eșantion, la alegerea solicitantului.
3 hours at 40 °C ± 2 °C and 85-95 per cent RH;
ÎNCERCĂRI
1 hour at 23 °C ± 5 °C and 60-75 per cent RH;
Rezistența la schimbările de temperatură
15 hours at – 30 °C ± 2 °C;
Încercări
3 hours at 80 °C ± 2 °C;
Trei noi eșantioane (dispersoare) sunt supuse la cinci cicluri de schimbare de temperatură și umiditate (RH = umiditate relativă) conform următorului program:
Before this test, the samples shall be kept at 23 °C ± 5 °C and 60-75 per cent RH for at least four hours.
3 ore la 40 °C ± 2 °C și 85-95 % RH;
Note: The periods of one hour at 23 °C ± 5 °C shall include the periods of transition from one temperature to another which are needed in order to avoid thermal shock effects.
1 oră la 23 °C ± 5 °C și 60-75 % RH;
Photometric measurements
15 ore la – 30 °C ± 2 °C;
Method
3 ore la 80 °C ± 2 °C;
Photometric measurements shall be carried out on the samples before and after the test.
Înaintea acestei încercări, eșantioanele sunt condiționate timp de cel puțin 4 ore la 23 °C ± 5 °C și 60-75 % RH.
These measurements shall be made according to Annex 9 to this Regulation, at the following points:
Notă: Perioadele de o oră la 23 °C ± 5 °C cuprind perioadele de tranziție de la o temperatură la alta, necesare pentru a evita efectele de șoc termic.
B50L and 50V for the class C passing beam lighting;
Măsurători fotometrice
Imax for the driving beam of a system.
Metodă
Results
Măsurările fotometrice sunt efectuate pe eșantioane înainte și după încercare.
The variation between the photometric values measured on each sample before and after the test shall not exceed 10 per cent including the tolerances of the photometric procedure.
Aceste măsurători sunt efectuate în conformitate cu anexa 9 la prezentul regulament, în următoarele puncte:
Resistance to atmospheric and chemical agents
B50L și 50V pentru lumina de întâlnire din clasa C;
Resistance to atmospheric agents
Imax pentru lumina de drum a unui sistem.
Three new samples (lenses or samples of material) shall be exposed to radiation from a source having a spectral energy distribution similar to that of a black body at a temperature between 5500 K and 6000 K. Appropriate filters shall be placed between the source and the samples so as to reduce as far as possible radiation with wave lengths smaller than 295 nm and greater than 2500 nm.
Rezultate
The samples shall be exposed to an energetic illumination of 1200 W/m2 ± 200 W/m2 for a period such that the luminous energy that they receive is equal to 4500 MJ/m2 ± 200 MJ/m2.
Diferențele dintre valorile fotometrice măsurate înainte și după încercare pe fiecare eșantion nu depășesc 10 %, inclusiv toleranțele procedurii de măsurare fotometrică.
Within the enclosure, the temperature measured on the black panel placed on a level with the samples shall be 50 °C ± 5 °C.
Rezistența la agenții atmosferici și chimici
In order to ensure a regular exposure, the samples shall revolve around the source of radiation at a speed between 1 and 5 min– 1.
Rezistența la agenți atmosferici
The samples shall be sprayed with distilled water of conductivity lower than 1 mS/m at a temperature of 23 °C ± 5 °C, in accordance with the following cycle:
Trei eșantioane noi (dispersoare sau eșantioane de material) sunt expuse la radiațiile unei surse cu o distribuție spectrală a energiei similară cu cea a unui corp negru la o temperatură cuprinsă între 5500 K și 6000 K. Sunt plasate filtre corespunzătoare între sursă și eșantioane pentru a se reduce, pe cât posibil, radiațiile cu lungimi de undă mai mici decât 295 nm și mai mari decât 2500 nm.
Spraying: 5 minutes; drying: 25 minutes.
Eșantioanele sunt expuse unei radiații energetice de 1200 W/m2 ± 200 W/m2 pentru un interval de timp, astfel încât energia luminoasă pe care o primesc să fie egală cu 4500 MJ/m2 ± 200 MJ/m2.
Resistance to chemical agents
În incintă, temperatura măsurată pe panoul negru plasat la același nivel cu eșantioanele este de 50 °C ± 5 °C.
After the test described in paragraph 2.2.1 above and the measurement described in paragraph 2.2.3.1 below have been carried out, the outer face of the said three samples shall be treated as described in paragraph 2.2.2.2 with the mixture defined in paragraph 2.2.2.1 below.
În scopul asigurării unei expuneri uniforme, eșantioanele se rotesc în jurul sursei de radiație cu o turație între 1 și 5 min– 1.
The test mixture shall be composed of 61,5 per cent n-heptane, 12,5 per cent toluene, 7,5 per cent ethyl tetrachloride, 12,5 per cent trichloroethylene and 6 per cent xylene (volume per cent).
Eșantioanele sunt pulverizate cu apă distilată având o conductivitate mai mică de 1 mS/m și o temperatură de 23 °C ± 5 °C conform următorului ciclu:
Application of the test mixture
pulverizare: 5 minute; uscare: 25 de minute.
Soak a piece of cotton cloth (as per ISO 105) until saturation with the mixture defined in paragraph 2.2.2.1 above and, within 10 seconds, apply it for 10 minutes to the outer face of the sample at a pressure of 50 N/cm2, corresponding to an effort of 100 N applied on a test surface of 14 × 14 mm.
Rezistența la agenți chimici
During this 10-minute period, the cloth pad shall be soaked again with the mixture so that the composition of the liquid applied is continuously identical with that of the test mixture prescribed.
După efectuarea încercării descrise la punctul 2.2.1 de mai sus și a măsurătorii descrise la punctul 2.2.3.1 de mai jos, suprafața exterioară a acestor trei eșantioane este supusă tratamentului descris la punctul 2.2.2.2, cu amestecul definit la punctul 2.2.2.1 de mai jos.
During the period of application, it is permissible to compensate the pressure applied to the sample in order to prevent it from causing cracks.
Amestecul de încercare este compus din 61,5 % n-heptan, 12,5 % toluen, 7,5 % tetraclorură de etil, 12,5 % tricloretilenă și 6 % xilen (procente de volum).
Cleaning
Aplicarea amestecului utilizat la încercare
At the end of the application of the test mixture, the samples shall be dried in the open air and then washed with the solution described in paragraph 2.3 (Resistance to detergents and hydrocarbons) at 23 °C ± 5 °C.
Se impregnează până la saturație o bucată de țesătură din bumbac (conform standardului ISO 105) cu amestecul definit la punctul 2.2.2.1 de mai sus și, în decurs de 10 secunde, se aplică timp de 10 minute pe fața exterioară a eșantionului, la o presiune de 50 N/cm2, corespunzătoare unui efort de 100 N aplicat pe o suprafață de încercare de 14 × 14 mm.
Afterwards the samples shall be carefully rinsed with distilled water containing not more than 0,2 per cent impurities at 23 °C ± 5 °C and then wiped off with a soft cloth.
În această perioadă de 10 minute, materialul textil este îmbibat din nou cu amestecul, astfel încât compoziția lichidului aplicat să fie identică în permanență cu aceea a amestecului prevăzut pentru încercare.
After the test of resistance to atmospheric agents, the outer face of the samples shall be free from cracks, scratches, chipping and deformation, and the mean variation in transmission Δt = (T2 – T3)/T2 measured on the three samples according to the procedure described in Appendix 2 to this annex shall not exceed 0,020 (Δtm < 0,020).
Pe perioada aplicării, se permite compensarea presiunii aplicate eșantionului pentru a se preveni apariția fisurilor.
After the test of resistance to chemical agents, the samples shall not bear any traces of chemical staining likely to cause a variation of flux diffusion, whose mean variation Δd = (T5 – T4)/T2 measured on the three samples according to the procedure described in Appendix 2 to this annex shall not exceed 0,020 (Δdm < 0,020).
Curățare
Resistance to light source radiation
La sfârșitul aplicării amestecului de încercare, eșantioanele sunt uscate la aer și apoi se spală cu soluția descrisă la punctul 2.3 (Rezistența la detergenți și hidrocarburi) la 23 °C ± 5 °C.
If necessary the following test shall be done:
Ulterior, eșantioanele sunt clătite cu atenție, cu apă distilată care nu conține mai mult de 0,2 % impurități, la 23 °C ± 5 °C, iar apoi se șterg cu o cârpă moale.
Flat samples of each light transmitting plastic component of the system are exposed to the light of the light source.
După încercarea de rezistență la agenții atmosferici, suprafața exterioară a eșantioanelor nu prezintă nicio fisură, zgârietură, ciobire și deformare, iar variația medie a transmisiei Δt = (T2 – T3)/T2, măsurată pe cele trei eșantioane conform procedurii descrise în apendicele 2 la prezenta anexă, nu depășește valoarea de 0,020 (Δtm < 0,020).
The parameters such as angles and distances of those samples shall be the same as in the system.
După încercarea de rezistență la agenții chimici, eșantioanele nu prezintă nicio urmă de atac chimic care poate să provoace o variație a difuziei fluxului, iar variația medie a acestuia Δd = (T5 – T4)/T2, măsurată pe cele trei eșantioane în conformitate cu procedura descrisă în apendicele 2 la prezenta anexă, nu depășește valoarea de 0,020 (Δdm ≤ 0,020).
These samples shall have the same colour and surface treatment, if any, as the parts of the system.
Rezistența la radiațiile emise de o sursă luminoasă
After 1500 hours of continuous exposure, the colorimetric specification of the transmitted light must be met with a new light source, and the surface of the samples shall be free of cracks, scratches, scaling or deformation.
Dacă este necesar, este efectuată următoarea încercare:
The UV-resistance testing of internal materials to light source radiation is not necessary if light sources according to Regulation No 37 and/or low-UV-type gas discharge light sources and/or low-UV-type LED modules are being applied or if provisions are taken, to shield the relevant system components from UV radiation, e.g. by glass filters.
Eșantioane plate din fiecare componentă din material plastic transmițătoare de lumină a sistemului sunt expuse la lumina emisă de sursa luminoasă.
Resistance to detergents and hydrocarbons
Parametrii precum unghiurile și distanțele acestor eșantioane sunt identice cu cele ale sistemului.
Resistance to detergents
Aceste eșantioane au aceeași culoare și același tratament al suprafeței, după caz, ca și părțile sistemului.
The outer face of three samples (lenses or samples of material) shall be heated to 50 °C ± 5 °C and then immersed for five minutes in a mixture maintained at 23 °C ± 5 °C and composed of 99 parts distilled water containing not more than 0,02 per cent impurities and one part alkylaryl sulphonate.
După 1500 de ore de expunere continuă, specificațiile colorimetrice ale luminii transmise trebuie să fie respectate în condițiile unei noi surse luminoase, iar suprafețele eșantioanelor nu prezintă nicio fisură, zgârietură, spărtură sau deformare.
At the end of the test, the samples shall be dried at 50 °C ± 5 °C.
Încercarea de rezistență a materialelor interne la radiațiile ultraviolete emise de sursele luminoase nu este necesară în cazul în care sunt utilizate surse luminoase conforme cu Regulamentul nr. 37 și/sau surse luminoase cu descărcare cu un nivel scăzut de radiații ultraviolete și/sau module LED cu un nivel scăzut de radiații ultraviolete, sau în cazul în care se iau măsuri pentru protejarea componentelor sistemului în cauză împotriva radiațiilor ultraviolete, de exemplu prin filtre de sticlă.
The surface of the samples shall be cleaned with a moist cloth.
Rezistența la detergenți și hidrocarburi
Resistance to hydrocarbons
Rezistența la detergenți
The outer face of these three samples shall then be lightly rubbed for one minute with a cotton cloth soaked in a mixture composed of 70 per cent n-heptane and 30 per cent toluene (volume per cent), and shall then be dried in the open air.
Suprafața exterioară a celor trei eșantioane (dispersoare sau eșantioane de material) este încălzită la 50 °C ± 5 °C și apoi se scufundă pentru cinci minute într-un amestec menținut la 23 °C ± 5 °C și compus din 99 de părți apă distilată, conținând nu mai mult de 0,02 % impurități și o parte de alchilaril sulfonat.
After the above two tests have been performed successively, the mean value of the variation in transmission Δt = T2 – T3)/T2 measured on the three samples according to the procedure described in Appendix 2 to this annex shall not exceed 0,010 (Δtm ≤ 0,010).
La finalul încercării, eșantioanele sunt uscate la 50 °C ± 5 °C.
Resistance to mechanical deterioration
Suprafața eșantioanelor este curățată cu o cârpă umedă.
Mechanical deterioration method
Rezistența la hidrocarburi
The outer face of the three new samples (lenses) shall be subjected to the uniform mechanical deterioration test by the method described in Appendix 3 to this annex.
Suprafața exterioară a acestor trei eșantioane este apoi ștearsă ușor timp de un minut cu un material din bumbac îmbibat într-un amestec compus din 70 % n-heptan și 30 % toluen (procente în volum) și este uscată apoi în aer liber.
After this test, the variations:
După efectuarea succesivă a acestor două încercări de mai sus, valoarea medie a variației transmisiei Δt = (T2 – T3)/T2, măsurată pe cele trei eșantioane în conformitate cu procedura descrisă în apendicele 2 la prezenta anexă, nu depășește valoarea de 0,010 (Δtm ≤ 0,010).
In transmission : Δt = (T2 – T3)/T2
Rezistența la deteriorarea mecanică
And in diffusion : Δd = (T5 – T4)/T2
Metoda deteriorării mecanice
Shall be measured according to the procedure described in Appendix 2 in the area specified in paragraph 2.2.4.1.1 of this Regulation.
Suprafața exterioară a celor trei eșantioane noi (dispersoare) este supusă unei încercări de deteriorare mecanică uniformă prin metoda descrisă în apendicele 3 la prezenta anexă.
The mean value of the three samples shall be such that:
După această încercare, variațiile:
Test of adherence of coatings, if any
transmisiei : Δt = (T2 – T3)/T2
Preparation of the sample
și difuziei : Δd = (T5 – T4)/T2
A surface of 20 mm × 20 mm in area of the coating of a lens shall be cut with a razor blade or a needle into a grid of squares approximately 2 mm × 2 mm.
sunt măsurate în conformitate cu procedura descrisă în apendicele 2 în zona specificată la punctul 2.2.4.1.1 din prezentul regulament.
The pressure on the blade or needle shall be sufficient to cut at least the coating.
Valoarea medie a celor trei eșantioane este astfel încât:
Description of the test
Încercarea aderenței acoperirilor, dacă există
Use an adhesive tape with a force adhesion of 2 N/(cm of width) ± 20 per cent measured under the standardized conditions specified in Appendix 4 to this annex.
Pregătirea eșantionului
This adhesive tape, which shall be at least 25 mm wide, shall be pressed for at least five minutes to the surface prepared as prescribed in paragraph 2.5.1 above.
Pe o suprafață de 20 mm × 20 mm din zona acoperirii unui dispersor se formează cu o lamă sau cu un ac un caroiaj format din pătrate de aproximativ 2 mm × 2 mm.
Then the end of the adhesive tape shall be loaded in such a way that the force of adhesion to the surface considered is balanced by a force perpendicular to that surface.
Presiunea lamei sau a acului este suficientă pentru a tăia cel puțin acoperirea.
At this stage, the tape shall be torn off at a constant speed of 1,5 m/s ± 0,2 m/s.
Descrierea încercării
There shall be no appreciable impairment of the gridded area.
Se utilizează o bandă adezivă cu forța de aderență de 2 N/(cm lățime) ± 20 %, măsurată în condițiile standard descrise în apendicele 4 la prezenta anexă.
Impairments at the intersections between squares or at the edges of the cuts shall be permitted, provided that the impaired area does not exceed 15 per cent of the gridded surface.
Această bandă adezivă, care are lățimea de minimum 25 mm, este presată timp de cel puțin cinci minute pe suprafața pregătită conform celor prevăzute la punctul 2.5.1 de mai sus.
Tests of the complete system incorporating a lens of plastic material
Apoi, se exercită o presiune asupra extremității benzii adezive astfel încât forța de aderență pe suprafața avută în vedere să fie echilibrată de o forță perpendiculară pe această suprafață.
Resistance to mechanical deterioration of the lens surface
În acest moment, se aplică benzii o viteză constantă de desprindere de 1,5 m/s ± 0,2 m/s.
The lens of system sample No 1 shall be subjected to the test described in paragraph 2.4.1 above.
Partea crestată nu prezintă deteriorări semnificative.
After the test, the results of photometric measurements carried out on the system or part thereof in accordance with this Regulation shall not exceed by more than 30 per cent the maximum values prescribed at point B50L and not be more than 10 per cent below the minimum values prescribed at point 75R, if applicable.
Deteriorările la intersecțiile pătratelor sau la marginile crestăturilor sunt admise, cu condiția ca suprafața deteriorată să nu depășească 15 % din suprafața crestată.
The lens of installation unit sample No 2 shall be subjected to the test described in paragraph 2.5 above.
Încercări ale sistemului complet care cuprinde un dispersor din material plastic
VERIFICATION OF THE CONFORMITY OF PRODUCTION
Rezistența la deteriorare mecanică a suprafeței dispersorului
With regard to the materials used for the manufacture of lenses, the installation units of a series shall be recognized as complying with this Regulation if:
Dispersorul eșantionului de sistem nr. 1 este supus încercării descrise la punctul 2.4.1 de mai sus.
After the test for resistance to chemical agents and the test for resistance to detergents and hydrocarbons, the outer face of the samples exhibits no cracks, chipping or deformation visible to the naked eye (see paragraphs 2.2.2, 2.3.1 and 2.3.2 of this annex);
După încercare, rezultatele măsurărilor fotometrice efectuate pe sistem sau pe o parte a acestuia în conformitate cu prezentul regulament nu depășesc cu mai mult de 30 % valorile maxime prevăzute la punctul B50L și nu sunt cu mai mult de 10 % sub valorile minime prevăzute la punctul 75R, după caz.
After the test described in paragraph 2.6.1.1 above, the photometric values at the points of measurement considered in paragraph 2.6.1.2 are within the limits prescribed for conformity of production by this Regulation.
Dispersorul eșantionului de unitate de instalare nr. 2 este supus încercării descrise la punctul 2.5 de mai sus.
If the test results fail to satisfy the requirements, the tests shall be repeated on another sample of systems selected at random.
VERIFICAREA CONFORMITĂȚII PRODUCȚIEI
Appendix 1
În ceea ce privește materialele utilizate pentru fabricarea dispersoarelor, unitățile de instalare dintr-o serie de fabricație sunt recunoscute ca fiind conforme cu prezentul regulament dacă:
CHRONOLOGICAL ORDER OF APPROVAL TESTS
după încercările de rezistență la agenți chimici și de rezistență la detergenți și hidrocarburi, suprafața exterioară a eșantioanelor nu prezintă fisuri, ciobiri sau deformări vizibile cu ochiul liber (a se vedea punctele 2.2.2, 2.3.1 și 2.3.2 din prezenta anexă);
A. TESTS ON PLASTIC MATERIALS (LENSES OR SAMPLES OF MATERIAL SUPPLIED PURSUANT TO PARAGRAPH 2.2.4 OF THIS REGULATION)
După efectuarea încercării descrise la punctul 2.6.1.1 de mai sus, valorile fotometrice în punctele de măsurare indicate la punctul 2.6.1.2 se încadrează în limitele prevăzute în prezentul regulament pentru conformitatea producției.
Samples
Dacă rezultatele încercărilor nu îndeplinesc cerințele, încercările sunt repetate pe un alt eșantion de sisteme selectat în mod aleatoriu.
Lenses or samples of material
Apendicele 1
Lenses
ORDINEA CRONOLOGICĂ A ÎNCERCĂRILOR DE OMOLOGARE
Limited photometry (para.
A. ÎNCERCĂRI PE MATERIALE PLASTICE (DISPERSOARE SAU EȘANTIOANE DE MATERIALE FURNIZATE ÎN TEMEIUL PUNCTULUI 2.2.4 DIN PREZENTUL REGULAMENT)
2.1.2)
Eșantioane
Temperature change (para.
Dispersoare sau eșantioane de materiale
2.1.1)
Dispersoare
Transmission measurement
Măsurători fotometrice limitate (punctul 2.1.2)
Diffusion measurement
Schimbare de temperatură (punctul 2.1.1)
Atmospheric agents (para.
Măsurarea transmisiei
2.2.1)
Măsurarea difuziei
Chemical agents (para.
Agenți atmosferici (punctul 2.2.1)
2.2.2)
Agenți chimici (punctul 2.2.2)
Detergents (para.
Detergenți (punctul 2.3.1)
2.3.1)
Hidrocarburi (punctul 2.3.2)
Hydrocarbons (para.
Deteriorare (punctul 2.4.1)
2.3.2)
Aderență (punctul 2.5)
Deterioration (para.
Rezistența la radiațiile emise de o sursă de lumină (punctul 2.2.4)
2.4.1)
B. ÎNCERCĂRI PE SISTEME COMPLETE SAU PĂRȚI ALE ACESTORA (FURNIZATE ÎN CONFORMITATE CU PUNCTUL 2.2.3 DIN PREZENTUL REGULAMENT)
Adherence (para.
Sisteme complete
2.5)
Eșantion nr.
Resistance to light source radiation (para. 2.2.4)
Deteriorare (punctul 2.6.1.1)
B. TESTS ON COMPLETE SYSTEMS OR PART(S) THEREOF (SUPPLIED PURSUANT TO PARAGRAPH 2.2.3 OF THIS REGULATION).
Fotometrie (punctul 2.6.1.2)
Complete systems
Aderență (punctul 2.6.2)
Sample No
Apendicele 2